574 



Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



Hart, mittelschwer (spez. Lufttrockengewicht im Mittel 0,66), äußerst 

 schwerspaltig, stark schwindend, wenig dauerhaft. 



Mikroskopischer Charakter im allgemeinen der des Zwetschken- 

 holzes (siehe dieses). Gefäße im Frühholz 0,07 — 0,10 mm, im Spätholz 



0,077 — 0,03 mm weit, teils einzeln, teils 

 zu mehreren (meist 2 — 6) in Gruppen, 

 die oft radiale oder schräge Reihen bilden. 

 Markstrahlen meist 2 — 3 Zellen breit und 

 0,28 bis über 0,50 mm hoch, einzelne 

 auch einschichtig. Markstrahlzellen meist 

 8 — 14 [jL, manche auch bis 28 jx hoch, 

 dickwandig, im Tangentialschnitt rund, 

 auf Radialschnitten gleich denen des 

 Zwetschkenholzes geformt. Fasertrachei- 

 den und Strangparenchym wie bei letz- 

 terem. In den Gefäßen des Kernholzes 

 gelbliche Abscheidungen von der beim 

 Zwetschkenholze beschriebenen charakte- 

 ristischen Form und Beschaffenheit (siehe 

 Fig. 144). Zellwände im Kernholz un- 

 gefärbt. 



Cr m Cr 



Fig. 144. Gefäße G G '\vü. Keraholze des 

 Kirschbaumes, tait Abscheidungen fc von 

 »Kerngummi«, im radialen Läugsschnitt. 

 w gemeinsame, behöft getüpfelte Scheide- 

 wand zwischen den beiden Gefäßen; an 

 diesen Fasertracheiden. 250/1. (Nach der 

 Natur gezeichnet von Wilhelm.) 



Prunus Mahaleb L., »Skt. 



Vom Tischler, Drechsler, Wagner und 

 Instrumentenmacher verarbeitet, wegen 



hoher Politurfähigkeit zu 



Möbeln ge- 



schätzt, auch bei Einlegearbeiten ver- 

 wendet. 



Über das Holz der Felsenkirsche oder 

 Steinweichsel, »Türkischen Weichsel«, 

 Lucienholz«, siehe p. 394. 



47. Das Holz der Trauheukirsche. 



Die gemeine Traubenkirsche, Ahlkirsche, Faulbaum, Prunus Padus 

 L., bewohnt Europa und den Orient. 



Holz zerstreutporig, mit breitem, gelblich- bis rötlichweißem Splint 

 und lebhaft hellbraunem Kern. Die Gefäße und häufig auch die Mark- 

 strahlen unkenntlich, die Jahresringe durch feine Linien begrenzt. Im 

 Längsschnitt glänzend, auf der radialen Schnittfläche oft mit auffälligen 

 Spiegeln. Ziemlich weich, mittelschwer (spez. Lufttrockengewicht 0,61), 

 'leichtspaltig, wenig dauerhaft, im frischen Zustande unangenehm riechend. 



